146 F. Rinne, Ueber die physikalisch-chemische Einwirkung 



Der ungelöste Rückstand erwies sich als fast reine Kiesel- 

 säure. Prüfung mit Fluorammon ergab nur noch 0,33 % 

 Basen. Bei einem zweiten Versuche zeigte eine durch 24 stün- 

 diges Kochen erhaltene Kieselsäure bloss Spuren von Basen. 

 Die durch Kochen mit Salzsäure aus Heulandit erhaltene 

 Kieselsäure wurde bei 120° getrocknet und dann weiter er- 

 hitzt. Es ergab sich bei einer 



Erhitzung von 6 Stunden auf 170° ein Gewichtsverlust von 1,09 ° 

 „ 36 „ 180-190° „ „ , 3,39 „ 



„ „10 Minuten auf eben sichtbares Glühen „ „ 2,76 .. 



auf dem Gebläse bis zur Gewichtsc onstanz ,. r 1,49 r 



8,73 % 



Durch Eindampfen mit Salzsäure aus Heulandit erhaltene 

 Kieselsäure ergab die entsprechenden Zahlen 1,78% + 3,13 % 

 + 2,59% + 1,30% = 8,80%. Der Gewichtsverlust ist 

 immer auf das bei 120° getrocknete Material bezogen. 



Es liefert hiernach das Kochen von Heulandit mit Salz- 

 säure oder verdünnter Schwefelsäure zunächst wasserhaltige 

 Kieselsäure mit wohl erkennbaren und charakteristischen op- 

 tischen Eigenschaften, wie sie oben geschildert sind. 



Auch wenn man die Plättchen mehrmals mit Salzsäure 

 zur Trockne dampft, bleibt ihre optische Erscheinung dieselbe. 

 Erhitzt man sie auf glühendem Platinblech oder selbst im 

 Bunsenbrenner bis zur Eothgluth, so findet man immer noch 

 nach dem Erkalten die nämlichen optischen Erscheinungen. Nur 

 scheint die Doppelbrechung etwas stärker zu werden, wie man 

 an den kräftiger heraustretenden Interferenzcurven erkennt. 



Mit dem Erhitzen geht aus den Plättchen aber auch 

 Wasser fort, und schliesslich liegt nur Si 2 vor. Man hat 

 also hier eine dem Mineralogen interessante Substanz, kry- 

 stallisirtes Si0 2 auf höchst einfache Weise, durch 

 Kochen des Heulandits mit Salzsäure und starkes Erhitzen 

 des Rückstandes, erhalten. 



Da der in Rede stehende Körper in krystallisirtem Zu- 

 stande ist, fordert er zum Vergleich mit den bislang bekannten 

 krystallisirten Modifikationen von Si0 2 auf. 



Fasst man seine optischen Eigenschaften zusammen und 

 betrachtet die frühere coPdo (OlO)-Fläche des Heulandits, nach 

 welchem Mineral das jetzt vorliegende Si0 2 eine Pseudo- 



